Das magnetische Verhalten von Eisenkristallen bei gewöhnlicher Temperatur. 147 
des Azimutes aufweisen. — Auch für Magnetit ist eine entsprechende 
Erscheinung nachgewiesen worden. Weiss, dessen Messungen nur 
in einem einzigen Felde ausgeführt worden waren, hielt diese Varia- 
tionen dort für Versuchs-oder Orientierungsfehler, während sie Quittner 
als wirklich bestehend nachgewiesen hat, ebenso wie ihre Inversion, 
In der Platte VIII, zeigen sich zwischen den einzelnen 2-zähligen 
Achsen sozusagen keine Differenzen, während das bei den andern 
Oktaederplatten nicht in so hohem Masse der Fall ist. — Bei dem 
von Quittner _unter- 
suchten Magnetit sind die Be r 
Variationen nach der er- er 
forderten Symmetrie, so- 
wie die Abweichungen 
davon, viel stärker als bei oe EI ne nd 
meinen Messungen. 
. Entsprechend den ge- 
ringen Variationen von 
6, erreicht auch 6, nie 
sehr grosse Werte. Die Fig. 15: Platte VII;; 0, (p). 
= Figur 15 und die folgen- 1:H=189 Gans ° 3:H= 595 Gauss 
Er den Zahlen geben darüber 92:H=39 „ 7 4:H=110 , 
Aufschluss. 
Platte VIII, (Oktaederfläche): 6,%». 
p H = 189 3923 595 1110 9420 
5° | +05 +37 | #155 | — 0,05 0,00 
14,5° 1,05 7,60 4,10 —+ 0,10 —+ 0,05 
94,5° 0,85 + 6,25 + 3,80 0,25 0,05 
34,5° + 0,25 — 4,35 — 2,15 0,35 0,10 
44,5° — 0,05 6,55 3,55 0,45 0,10 
54,5 + 0,30 — 2,40 — 1,35 0,50 0,15 
64,5° ‚30 + 3,10 +1,75 0,45 0,15 
74,5° 1,00 7,60 4,20 0,50 0,15 
84,5 + 0,45 —+ 5,80 + 3,65 0,65 0,15 
95 | -045 | -4,75.:| — 2,30 0,60 0,15 
104,5° 0,90 7,10 3,80 +0,35 + 0,10 
114,5? — 0,55 — 3,15 — 1,90 — 0,25 ‚00 
124,5 + 0,20 + 2,00 +0,85 0,65 — 0,05 
134,5° 0,70 6,15 2,85 0,85 0,15 
144,5° + 0,55 +5,10 -+ 1,95 0,80 0,15 
154,5° — 0,10 | -— 5,15 — 3,50 0,65 0,15 
164,5° 0,40 7,80 4,10 0,30 0,10 
174,5° —015 | — 3,15 — 1,65 — 0,10 | — 0,05 ı 
